Влияние АМДОР ик-1 на коррозию и наводораживание стали в слабокислых средах

ВЛИЯНИЕ АМДОР ИК-1 НА КОРРОЗИЮ И НАВОДОРОЖИВАНИЕ СТАЛИ

В СЛАБОКИСЛЫХ СРЕДАХ

© И.В. Петрова, Л.Е. Цыганкова

Проблема защиты от коррозии конструкционных металлических материалов всегда стояла весьма остро. Все большую актуальность она приобретает в настоящее время в связи с износом оборудования. Коррозионное разрушение металлов приводит к большим прямым и косвенным потерям, возникновению экологических и социальных проблем.

Было изучено влияние композиции АМДОР ИК-1 на коррозию и наводороживание углеродистой стали СтЗ. Коррозионные исследования проводились в средах, содержащих 0,25 и 25 г/л ЫаС1, подкисленных НС1 до pH 2-6, в присутствии СОг и НгБ. Время экспозиции электродов составляло 24 ч. Методика коррозионных испытаний общепринятая. Диффузия водорода в металл изучалась в двухкамерной ячейке, разделенной стальной мембраной, по методу В.В. Батракова. Продолжительность эксперимента 2-8 часов, температура 20 °С.

Эффективность АМДОР ИК-1 как замедлителя коррозии стали увеличивается с ростом кислотности среды и концентрации ингибирующей добавки. В присутствии 25 г/л ЫаС1 наблюдается снижение защитного действия ингибитора (Т). Добавка сероводорода приводит к увеличению защитной эффективности, причем повышение концентрации сероводорода (5-1000 мг/л) вызывает рост величины 1, которая даже при pH = 6 достигает 93 % (Стг = 200 мг/л).

В присутствии диоксида углерода в условиях избыточного давления (0,5 и 1 ат), скорость коррозии стали в обоих имитатах пластовых вод, подкисленных до pH = 2, снижается, т. е. СО2 выступает в качестве ингибитора коррозии. В растворах с pH = 4 и 6 введение углекислого газа в основном приводит к увеличению защитного действия ингибитора, а при pH = 2 - к уменьшению.

Таблица 1

Влияние добавки АМДОР ИК-1 (С = 100 мг/л) на коэффициент диффузионной способности водорода

У (у = Iн / /'н )в средах с СыаС1 = 25 г/л, подкисленных

НС1 до pH = 2 (числитель), pH = 6 (знаменатель), содержащих СОг (1,7 г/л) и НгБ (100 мг/л), раздельно и совместно

ч рас-^чтвор т, ч \ без СОг иНгБ со2 со2 иНгБ

2 1,35/4,5 1,98/2,04 1/0,66 0,94/0,96

4 1,03/0,29 0,17/0,54 0,41/0,4 0,89/0,78

8 0,91/0,1 0,23/1,42 0,81/1,2 0,62/0,87

/н» *'н “ ток Диффузии в присутствии и в отсутствие ингибитора соответственно.

В таблице 1 приведены данные по влиянию АМДОР ИК-1 на наводороживание стали.

Согласно данным таблицы 1, рост потока диффузии водорода через стальную мембрану /'н наблюдается в средах с pH = 2 как в отсутствие, так и с раздельным присутствием СО2 и НгБ при продолжительности эксперимента 2 часа. С увеличением времени до 4 и 8 часов /н снижается. При pH = 2 диффузия водорода уменьшается в большей степени, чем при pH = 6.

Таким образом, выступая ингибитором общей коррозии, АМДОР ИК-1 способен как усиливать, так и замедлять наводороживание металла, а эффект определяется составом среды и ее кислотностью.

АДСОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ИФХАН-29А НА СТАЛИ СтЗ ИЗ МАСЛЯНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

© Н.В. Габелко, В.И. Вигдорович

Представлены результаты исследования адсорбционной способности ИФХАН-29А на углеродистой стали. Изучено влияние концентрации, природы раство-рителя-основы (РО) и зависимость емкости двойного слоя от потенциала электрода.

Емкостные измерения проведены в трехэлектродной ячейке из стекла «Пирекс» на цилиндрическом

электроде, вмонтированном во фторопласт с закрытой подпятником торцевой поверхностью. Рабочий электрод (5 = 0,18 см2) находился в коаксиально расположенном платиновом электроде с поверхностью 36,3 см2. Исследования осуществлялись посредством моста Р-5021, работающего по параллельной схеме на частоте 1000 Гц и амплитуде напряжения 10 мВ. Ве-